( 60 ) 
» On a obtenu un produit d’une belle fabrication en fondant ensemble : 
Sable. UE A 9 CO MER AU AE aao .... . ESA. 250 parties. a 
Carbonate de soude .......... aan aa O + 
Magnésie A e e re t lene 5o » 
qui correspond à la composition suivante : 
MT Te sets dvise Nu sers tousse Dig 
gotai ELC a DAR BAEN N LIT 
Magnésio Sik aT. HR OETE ILES AE TO 0 
100,0 
» Ce verre a une densité de 2,47. Il est un peu moins fusible que le 
verre à glace et plus pâteux. Il se dévitrifie avec une grande facilité. 
» On a préparé un autre verre avec le mélange suivant : 
Sable. osoosu ene tetruka dso Tea o DIU 
Carbonate de soude..,.............. ss 
Carbonate de chaux..:,..:.,:.:..::.. 60 » 
Majon oair akasa dede Oeil à sv] 100 9$ 
qui donne un verre formé de 
SOS ons se 6 Pa 00 se core Aers ture. : 60,7 
SOUMET, s e o tes ee Ride les core de TOUS 
Cü e iiid e e rikked errori m3 
Magnésie.. Hu ., N Fret ceros er 8,0 
100,0 
» Le creuset contenant ce verre a été retiré pendant le tise-froid, c'est- 
à-dire alors que le four est relativement froid, et on a obtenu une masse 
vitreuse recouverte d’une couche de cristaux très-nets. ; 
» Le recuit a rapidement donné à ce verre laspect de la porcelaine 
dégourdie. 
» Il faut, pour obtenir un verre entièrement transparent, le couler en 
plein affinage, quand il est bien fluide, et le recuire à une température 
aussi basse que possible. 
» Sa densité à + 15 degrés est 2,54. 
» Il résulte de ce qui précède que les verres magnésiens sont d'une dé- 
vitrifaction extrêmement facile, et que les calcaires 
gnésiens doivent être 
autant que possible écartés de la composition des verres dont le travail né- 
cessite des recuits plus ou moins fréquents, 
